33, 2. Referate. K; 1 



möglich ist. Es sei noch erwähnt, daß bei Holzzellstoffasern oft spiral- 

 förmige Windungen der Zelle und durch Spaltenbildung in der Zell- 

 wand verursachte gitterförmige Streifung der Zellwände vorkommen ; 

 beide Erscheinungen können zu Verwechslung mit Baumwolle Anlaß 

 geben. 



3) Der Nachweis von Holz im Papier. Der Nachweis 

 von unverändertem Holzschliff, d.h. lediglich mechanisch zerteiltem 

 Holz, wird mit Anilinsulfat, Phlorogluzin und Dimethyl-paraphenylen 

 -Diamin (Wurster) geführt. Die Lösung des letztgenannten Reagens 

 erzeugt , auf holzschliff haltiges Papier gebracht , einen orangeroten 

 Fleck, der nach Befeuchtung mit Wasser karmoisinrot erscheint. Das 

 Reagens wird auch in Form von Filtrierpapier, das mit der Lösung 

 durchtränkt ist (sogen. „Di -Papier"), benutzt. Man benetzt das Di- 

 Papier mit einigen Tropfen Wasser und bringt es unter Druck zwischen 

 das gefaltete zur Prüfung vorliegende Papier ; ist dieses durchfeuchtet, 

 so wird es zur Vertiefung der Färbung mit Wasser benetzt. — Es 

 gibt im Handel Papiere, diemit Chlorgebleichten Holzschliff 

 enthalten und daher trotz hohen Ligningehalts mit obigen Reagenzien 

 keine Färbungen geben. Man muß dann zu typischen Ligninreaktionen 

 greifen. Als solche bezeichnet Verf. die Gelbfärbung mit Chlorzink- 

 jod, die MÄuLESche Reaktion und die Rotfärbung nach Behandlung 

 mit verdünntem Chlorwasser (10 bis 15 Minuten) und 2prozentiger 

 Natriumsulfitlösung. — Bei der Phlorogl uzinr eaktion muß be- 

 achtet werden, daß das in der Papierfabrikation vielfach verwendete 

 Metanilgelb unter dem Einfluß freier Säuren sich ebenfalls rot färbt 

 und so Irrtümer veranlassen kann. Die Reaktion tritt aber anders 

 ein als beim Holzschliff. „Bringt man Phlorogluzin auf holzschliff- 

 haltiges Papier, so entsteht ganz allmählich eine an Tiefe zunehmende 

 Rotfärbung, wobei einzelne dickere Fasern besonders hervortreten und 

 durch ihre dunklere Färbung auffallen. Ist indessen kein Holzschliff, 

 sondern nur Metanilgelb vorhanden , so entsteht der Fleck ziemlich 

 plötzlich ; das Papier erscheint ganz gleichmäßig gefärbt . . . Der Fleck 

 verblaßt in wenigen Minuten und umgibt sich mit einem violetten Hof, 

 während Holzschliffflecken erst nach längerer Zeit und ganz allmählich 

 verblassen und sich hierbei nicht mit einem Hof umgeben. Sollten 

 trotzdem noch Zweifel auftauchen , so befeuchte man das zu unter- 

 suchende Papier mit verdünnter Salzsäure allein; entsteht auch jetzt 

 die Rotfärbung, so ist ein Farbstoff vorhanden, entsteht sie nicht, so 

 handelt es sich um verholzte Fasern." 



4) Prüfung der Holzstoffe. 



a) Unterscheidung vom Holzschliff. Sie ist mikro- 

 skopisch leicht ausführbar. Die im Holzschliff häufigen Zellgruppen 

 und gegitterten Markstrahlzellen fehlen im Zellstoff meist. Dagegen 

 weist er ganze Einzelzellen und natürliche Faserendeu in weit größerer 

 Zahl auf als Holzschliff. (Vgl. auch die Bemerkung unter 1 und die 

 Tabelle unter 2.) 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 33, 2. 11 



